SÉANCE DU 26 JANVIER 1903. 227 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la micrographie des aciers au nickel. 

 Note de M. Lêox Guillet, présentée par M. A. Ditte. 



« Depuis les travaux de MM. Hopkinson, H. Le Chàtelier, Cli.-Ed. 

 Guillaume, Osmond et Dumas, on sait que le nickel abaisse les points de 

 transformation magnétique deis aciers. Ayant examiné au microscope un 

 acier doux recuit contenant 12 pour 100 de nickel et ayant noté la présence 

 de martensite abondante, j'ai pensé que la métallographie microscopique 

 pourrait donner quelques renseignements intéressants sur la constitution 

 des aciers au nickel. 



» M. Osmond a déjà signalé (' ) que les alliages non magnétiques de fer 

 et de nickel présentent une structure semblable à celle que M. Charpy a 

 trouvée aux laitons contenant de o pour 100 à 35 pour 100 de zinc et 

 recuits à haute température. 



H Mes observations ont porté sur trois séries d'aciers au creuset très purs, ne con- 

 tenant que des traces de phosphore, silicium, soufre et manganèse, et dont la teneur 

 en nickel va dans chaque série en croissant de 2,5 en 2,5 environ, depuis o pour 100 

 jusqu'à 3o pour 100. La première série de ces aciers avait une teneur en carbone 

 d'environ o, 120 pour loo; celle de la seconde était d'environ o,35o pour 100 et celle 

 de la troisième de o,85o pour loo environ. 



» En examinant les aciers appartenant à la première de ces trois séries, j'ai trouvé 

 que, jusqu'à 7 pour 100 de nickel, la structure est identique à celle des aciers au 

 carbone ordinaire; mais il me semble que la perlite croît avec la teneur en nickel, 

 sans que je puisse affirmer le fait d'une façon absolue. Lorsque la teneur en nickel 

 atteint 10 pour 100, la microstructure change totalement; on aperçoit de la martensite 

 qui va en augmentant avec la teneur en nickel; à i5 pour loo de nickel, on a de la 

 martensite sensiblement pure; au delà on voit apparaître des cristaux, blancs, qui 

 deviennent de plus en plus nombreux en même temps que la teneur en nickel s'accroît. 

 Lorsque celle-ci atteint 25 pour 100 ces cristaux sont nombreux et importants. 

 Enfin, à Sopour 100, ils envahissent toute la préparation et l'on ne voit plus que les 

 polyèdres déjà signalés par M. Osmond. J'ai fait un certain nombre d'observations 

 sur des aciers de teneurs en nickel comprises entre 35 pour 100 et 92 pour 100 mis à 

 ma disposition par les usines d'Imphy. J'ai trouvé à ces divers aciers des structures 

 semblables à celles de l'acier à 3o pour 100. 



» Toutes les attaques ont été faites au moyen d'une dissolution alcoolique d'acide 

 picrique ; mais les autres réactifs donnent des résultais identiques. On voit que, pour 

 les aciers extra-doux, on peut admettre les quatre classes suivantes : 1° aciers formés 



(') Annales des Mines, janvier 1900. 



